金属表面層の残留オーステナイトのマルテンサイト化や、組織の再結晶・微細化等により高硬度で靭性に富む組織が得られます。破壊の起点となる表面異常層の除去や鍛錬効果による圧縮の残留応力の附与が疲労強度を向上させます。浸炭条件:SCM420、日本ヘイズ、アセチレンガス、CDE0.4mm狙いWPC処理®条件:30秒投射(スチールビーズ)SCr420浸炭焼入れ鋼表面の組織変化トランスミッションのギヤ材にWPC処理®をしたTEM写真。白い粒が結晶で処理前のミクロンサイズが約10ナノメートル(ナノ結晶)に微細化されています。c:制限視野回折図形(視野直径0.8μm)熱間金型用鋼(SKD61)の耐ヒートクラック性(熱疲労試験後のクラックの分布)金属製品の硬度変化WPC処理®により、傾斜化された理想の硬度変化を示し、耐衝撃性が高くなります。当社は、製品の品質保証と、顧客満足及び改善を含む組織の管理まで踏み込んだ品質マネジメントシステムの要求事項を規定した国際規格ISO9001を取得しております。